391 



A, 25 c. c. de suspensión acuosa de negro de platino eléc- 

 trico (0,1 o/o). 



B, 25 c, c. de suspensión acuosa de negro de platino eléc- 

 trico (0,1 %), después de hnberlo sometido a la tempera- 

 tura del rojo. 



60 c c. de agua oxigenada (1,55 %) 



centración conocida, y, puesta en presencia del agua oxigenada, la inten- 

 sidad de la acción catalítica va decreciendo a medida que la acción del 

 calor persiste. 



A la temperatura a que operamos se desprende oxígeno del que está 

 unido al platino, y el pequeño poder catalítico que conserva el negro des- 

 pués de calentado representa la pequeña cantidad de oxígeno que retiene, 

 tanto. menor cuanto más persistente y más intensa sea la acción del calor. 

 La fig. 2.^ representa gráficamente esta experiencia en un caso: se re- 

 fiere a la comparación del poder catalítico de dos sistemas, formado el uno 

 por negro de platino 

 recogido por coagu- 

 lación espontánea en 

 frío, y el otro por ne- 

 gro de platino idénti- 

 co al anterior por su 

 origen, pero calenta- 

 do después hasta el 

 rojo sombra, durante 

 treinta minutos. He- 

 chas dispersiones de 

 igual concentración 

 con estos dos negros, 

 mezcladas en volúme- 

 nes iguales con agua 



oxigenada, en el primer caso (gráfica A) el fenómeno catalítico se 

 desarrolla normalmente, mientras que en el segundo (gráfica B) la catáli- 

 sis tiene una velocidad pequeñísima, aun estando en presencia el platino 

 'a gran concentración y en masas iguales en los dos casos. 



Luego no reside en el platino, cuya masa es sensiblemente igual en es- 

 tos dos casos de la gráfica 2.^, el poder catalítico del catalizador: análoga 

 consecuencia puede deducirse de la serie de experiencias a que se refiere 

 la figura 1.^, pues con masas de platino en presencia iguales^ el poder ca- 

 talítico aumenta en la relación en que aumenta la cantidad de oxígeno ab- 

 sorbida por la micela en cada caso. 



Como consecuencia de estos trabajos, y teniendo en cuenta la consti- 

 tución que para la micela de platino hemos deducido, creemos que el po- 

 der catalítico de los electrosoles de platino reside, no en el platino disper- 

 so, sino en el oxígeno que al platino se une en la pulverización eléc- 

 trica de tal modo, que consideramos la partícula de platino como un 

 soporte inerte, desde el punto de vista de poder catalítico, que retie- 



